l3o2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nous résumons ici a d'ailleurs encore un caractère préliminaire et a sur- 

 tout pour but d'arriver à établir nettement le programme qu'il faudra 

 suivre pour l'examen systématique d'un charbon en vue de déterminer son 

 aptitude à la cokéfaction. L'impression qui se dégage de plus en plus, 

 à mesuré que s'étend la gamme des combustibles essayés, est que, ainsi 

 que cela était déjà indiqué dans les Notes citées plus haut, chaque charbon 

 possède une individualité très marquée et qu'il serait très imprudent de 

 négliger l'expérimentation directe pour la détermination dés conditions les 

 plus favorables à la formation du coke, au moins tant qu'une série très 

 étendue de recherches n'aura pas fait ressortir une loi générale qui existe 

 peut-être, mais que l'on ignore totalement à l'heure actuelle. 



On a signalé, dans les Notes antérieures, la variabilité d'effet de la tem- 

 pérature de cuisson; on retrouve des variations très accentuées, et même 

 des changements de signe, dans l'action de la compression préalable qui, 

 le plus souvent, donne une amélioration notable de la résistance, mais se 

 montre aussi, dans certains cas, sans influence appréciable et produit 

 même, parfois, une diminution marquée de la résistance. On a réuni, dans 

 le Tableau ci-dessous, quelques chiffres relatifs à divers charbons corres- 

 pondant à ces différents cas. 



Résistance obtenue 

 'l'cneur avec une compression préalable 



en par centimètre carré de 



Numéro Tcueiir matières Température 



d'ordre. fu cendres. volatiles. de cuisson. 



Ik 6,62 3i , 10 700 



14 « » 900 



21 10,62 3o,3 -00 



21 » » <)oo 



k 20,5 22, -5 700 



k )) » 900 



24 '9>''-» 28, 5o 700 



24 » » 900 



11.72 22 . I -00 



8. 



900 



5 18)87 19:50 900 



17 12,0 24,35 900 



Les différents charbons qui font l'objet de ce Tableau provenaient de la mine de 

 Blanzy. 



